MINER A CX. 



est en meine temps tres cassant; on ne s'en sert que 

 pour certains ouvrages, et en particulier pour faire 

 des outils qu'on appelle brunissoirs > qui, etant d'un 

 acier plus dur que tons les autres aciers, servent a lui 

 donner le dernier poli 4 . 



Au reste, oil ne peut donner le poli vif, brillant, 

 et noir, qu'a 1'espece d'acier qu'on appelle acier fondu^ 

 et que nous tirons d'Angleterre. Nos artistes ne con- 

 noissent pas les raoyens de faire cet excellent acier. 

 Ce n'est pas qu'en general il ne soit assez facile de 

 fondre 1'acier; j'en ai fait couler a mes fourneaux d'as- 

 piration plus de vingt livres en fusion tres parfaite : 

 mais la difficulte consiste a traiter et a forger cet acier 

 fondu ; cela clem ancle les plus grandes precautions ; 

 car ordinairement il s'eparpille en etincelles au seul 



i. On sail que c'est avec de la potee ou chaux d'etain delayee dans 

 de I'esprit-de-vin que Ton polit 1'acier ; mais les Anglois emploient un 

 autre precede pouv lui donner le poli noir et brillant dont ils font 

 un secret. M. Ferret, dont nous venons de parler, paroit avoir clecou- 

 vert ce secret; du moins il est venu a bout de poUr 1'acier a peu pres 

 aussi bien qu'on le polit en Angleterre. Il faut pour cela broyer la 

 potee sur une plaque de fonte de fer bien unie et polie : on se sert d'un 

 brunissoir de bois de noyer sur lequel on colle un morceau de peau de 

 buffle qu'on a precedemment lisse avec la pierre ponce, et qu'ouim- 

 pregne de potee delayee a l'eau-de-vie. Ce polissoir doit etre mout6 sur 

 une roue de cinq a six pieds de diametre, pour donner uu mouve- 

 ment plus vif. La matiere que M. Ferret a trouve la meilleure pour 

 polir parfaitement V acier est 1'acier lui-meme fondu avec du soufre , 

 et ensuite reduit en poudre. M. de Grignon assure que le colcotar re- 

 tire du vitriol apres la distillation de 1'eau-forte est la matiere qui donne 

 le plus beau poli noir a 1'acier : il faut laver ce colcotar encore chaud 

 plusieurs fois , et le reduire au dernier degre de finesse par la decan- 

 tation ; il faut aussi qu'il soit entierement depouille de ses parties sa- 

 lines, qui formeroient des taches bleuatres sur le poli. Il paroit que 

 M. LangJois est de nos artistes celui qui a le mieux reussi a donner ce 

 beau poli noir a Facier. 



